## PENGARUH KEHALUSAN SEMEN TERHADAP KUAT TEKAN MORTAR
Nur Afni, Sahara, dan Hernawati 1
1 Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar Email: nurafni181@gmail.com, rarafis_uin@yahoo.co.id
Abstract: This  study  aims  to  determine  the  effect  of  fineness  to compressive  strength  of  cement  mortar.  Mechanical  parameters measured  are  fineness  and  compressive  strength.  From  these  test results, lead to the conclusion that the overall mechanical properties of the cement and mortar for all treatments meet the Indonesian National Standard  (SNI)  in  2004,  the  highest  level  of  refinement  that  is  410.8 kg/m 2 , while  the  lowest  is 387  kg/m 2 . For the compressive strength at age 3 days produces the highest value is 181 kg/m 2 , while the lowest is 143  kg/m 2 ,  at  the  age  of  7  days  resulted  in  the  highest  value  is  242 kg/m2, while the  lowest  is 204 kg/m 2 , at the age of 28 days produces the  highest  value  is  350  kg/m 2 ,  while  the  lowest  is  265  kg/m 2 . Concluding  that  the  more  finely  granular  cement  eat  the  higher  the compress strength.
Keywords : Subtlety cement, mortar, compressive strength, Cement

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Dalam perkembangannya, berbagai macam teknik dan teknologi telah dipergunakan oleh  manusia  untuk  dapat  mengelolahnya  semaksimal  mungkin.  Dalam pemanfaatannya,  tentu  saja  metode  dan  teknologi  yang  tepat  digunakan  untuk memperoleh  hasil  yang  optimal  dengan  keuntungan  yang  besar,  biaya  produksi yang relatif kecil serta ramah lingkungan.
Seiring  perkembangan  kemajuan  bangunan, mortar  mempunyai  peran  yang sangat  besar  dalam  pembangunan.  Pada  dasarnya  mutu  mortar  tergantung  pada sifat,  karakteristik  bahan  pembentuknya  dan  cara  pengerjaannya.  Salah  satu penentu mutu mortar agar layak digunakan yaitu kuat tekan, kehalusan semen juga mempengaruhi uji kuat tekan.
Semen  merupakan  material  yang  memberikan  sifat  rekat  antara  batuan- batuan konstruksi bangunan. Berbicara tentang ciptaan Allah swt yang tidak sia-sia khususnya pemanfaatan batu gunung untuk dijadikan bahan bangunan. Oleh karena kebutuhan  bangunan  kualitas  tinggi  semakin  meningkat  maka  harus  dibarengi dengan peningkatan kualitas bahan bangunan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh kehalusan semen terhadap kuat tekan mortar.

## 2. METODE PENELITIAN

## Lokasi penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di PT. Semen Bosowa Maros Desa Baruga, Kec. Bantimurung, Kab. Maros Sulawesi Selatan

## Alat dan Bahan
Alat  dan  bahan  yang  digunakan yaitu  Seperangkat  alat  blaine  (sel,  silinder, pipa manometer, katup manometer), kertas saring No.40, kuas kecil, neraca analitik, stopwatch, mesin kuat tekan, pengaduk mekanik, semen dan air.

## Prosedur penelitian

## Pengujian Kehalusan semen dan kuat tekan
Pengujian  kehalusan  semen  dengan  menggunakan  manometer  dengan  10 variasi kehlusan semen yang berbeda. Penentuankuat tekan  dengan menggunakan mesin kuat tekan,kemudian menyesuaikan hasil pengujian kehalusan dan kuat tekan dengan standar nasional indonesia tahun 2004.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  ada  2  pengujian  yang  dilakukan  yaitu  penentuan kehalusan semen dan uji kuat tekan mortar. Pengujian yang dilakukan pada benda
uji  atau  mortar  memiliki  berat  272  gram  dan  tekstur  kehalusan  yang  relatif  sedang dengan  warna  mortar    abu-abu  gelap.  Untuk  pengujian  kehalusan  semen  dapat dinyatakan  dalam  2  cara  yaitu  dengan  luas  permukaan  spesifik  (Blaine)  dan persentase  sisa  ayakan  di  atas  45µm.  Akan  tetapi  pada  penelitian  ini  hanya menggunakan  satu  metode  saja  yaitu  dengan  luas  permukan  spesifik  (Blaine) dengan  menggunaka  alat  manometer.  Untuk  mendapatkan  nilai  kehalusan  dapat dilakukan dengan cara menimbang sampel semen di atas kertas timbang kemudian memasukkan alas piringan logam berpori dan melapisi dengan kertas saring No.40. Kemudian  memasukkan  semen  yang  telah  ditimbang  ke  dalam  sel  dan  bersihkan dengan  kuas.  Serta  menambahkan  kertas  saring  pada  bagian  atas  dan  rapatkan dengan  menggunakan  torak.  Setelah  itu  meletakkan  silinder  pada  ujung  pipa manometer  yang  sebelumnya  telah  diberikan  vaselin,  kemudian  membuka  katup pada  manometer  dan  gunakan  bola  karet  untuk  menaikkan  cairan  dalam  pipa  . Kemudian menutup kembali katup saat cairan melewati garis paling atas pada pipa. Setelah  itu  mengukur  waktu  aliran  cairan  (pengukuran  pada  saat  menyentuh  garis kedua  dari  atas  sampai  pada  watu  menyentuh  garis  yang  kedua  dari  bawah),  dan melepaskan  silinder  dari  manometer  dan  bersihkan  dari  sampel  semen.  Untuk mendapatkan nilai kuat tekan dapat dilakukan dengan cara terlebih dahulu membuat benda  uji  kemudian  melakukan  pemeliharaan  benda  uji  selama  3,  7  dan  28  hari, Pemeliharaan  dilakukan  denga  cara  perendaman  benda  uji  didalam  bak perendaman selama  3, 7, dan 28 hari. Setelah benda uji berumur 3, 7 dan 28 hari maka  pengujian  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  compresson.  Seperti yang  terlihat  pada  tabel  1  hasil  pengukuran  kuat  tekan  mortar  dan  penentuan kehalusan semen.
Tabel 1. Hasil pengukuran kuat tekan mortar dan penentuan kehalusan semen untuk 10 sampel yang berbeda Kehalusan (m2/kg) Kuat tekan (P)  (kg/cm2) 3 hari 7 hari 28 hari 410,8 181 242 350 407,0 178 238 343 398,9 175 235 330 398,6 173 230 324 397,7 169 226 318 396,6 167 220 310 394,5 165 217 302 392,5 162 214 287 388,9 149 210 274 387,0 143 204 265
Dari  tabel  di  atas  terlihat  jelas  bahwa  semakin  halus  ukuran  butiran  semen maka semakin tinggi kuat tekannya.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  dapat disimpulkan bahwa kehalusan  semen  berpengaruh  terhadap  kuat  tekan  mortar  yaitu  semakin  halus ukuran  butiran  semen  yang  digunakan  dalam  pembuatan  mortar  maka  semakin tinggi  pula  kuat  tekan  pada  mortar,  begitu  pula  sebaliknya  semakin  kasar  ukuran butiran semen yang digunakan dalam pembuatan mortar maka semakin rendah pula kuat tekan pada mortar .

## DAFTAR PUSTAKA
Arum  ,Garnasih  Tanjung.2013.” Kajian  optimasi  kuat  tekan  beton  dengan  simulasi gradasi  ukuran  butir  agregat  kasar” .  Yogyakarta:universitas  Negeri Yogyakarta.,h.2-3.
Bahan  Penyusun  Semen Http://eprints.Undip.ac.id/34530/15/6_Chapter_II.pdf(15 Juni 2005).
Bahreisy,  Said, Tafsir  Ibnu  Katsir,  Jilid  1 .  Kuala  Lumpur  Victory  Agencia:1988,hal. 79.
Firdaus  ,  Apriyadi,2007”. Proses  Pembuatan  Semen  Pada  PT.  Holcim  Indonesia tbk”. Cilegong:Fak. Teknik Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,h.6.
Hariawan , Julian Bagus.” Pengaruh  perbedaan karakteristik  type  semen  OPC  dan PCC terhadap kuat tekan mortar” . Depok:Universitas Gunadarma,h.3-7.
Mulyono , Ir.Tri,2004. “ Teknologi Beton” . Yogyakarta:Andi,h.4-9.
Nurasia adam,siti.” pengaruh penambahan natrium klorida (nacl) terhadap waktu ikat, kuat tekan mortar dan pasta ”.makassar:Universitas hasanuddin,h.19-36.
Semen http://Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24/4  Chapter%2011.pdf(24 april 2011).
Shihab , M. Quraish, 2002. “ Tafsir Almisba” .  Lentera hati, jakarta, Hal: 429.
Tamajaya,  Alif. Pengaruh  kehalusan  semen  terhadap  waktu  pengikatan .  Makassar: ATIM,h.25.